i76 

 Haciendo pasar la corriente de la pila al Iravcs de una aguja 

 de carbon, la he visfo encorvarsc en forma de S, obteni^ndose 

 el mismo resultado con la anlracitay el grafUo; ycuando la flexion 

 era favorecida por una compresion dada al carbon en el sentido 

 de su longitud, he logrado encorvar varillas que tenian algunos 

 miliraetros de diametro y algunos centimetros de longitud. 



Citare algunos esperimentos verificados en el azoe. Un carbon 

 de 45 milimetros de longitud y 2 de diametro, unia los polos de 

 la pila, siendola presion de 2 ^2 atmdsferas que se elevaba a o 

 durante el esperimento que duraba 8 minutos. El carbon llega 

 hasta el bianco desprcndiendo poca llama y encorvandose hasta 

 el punto de creer los circunstantes que va a fundirse, pero se 

 desprende de una de sus estremidades y toma la forma do S. En- 

 tonces se detier.e la marcha del esperimento , se examina el car- 

 bon, y se conviene en considerarle como fundido en una parte 

 de la estremidad. Tal fuc la opinion del Mr. Dumas, miembro de 

 la academia, deMr. Leloup, quimico y deMr. Archereau, fabri- 

 cante de pilas. 



Un hilo mas corto (solamente 2 centimetros) y del mismo 

 diametro , unido a la pila dispuesta en do^e series de 50 elemen- 

 tos, en tanto que en la precedente disposicion estaba en 6 series 

 de 100, se encorva y se rompe alargandose la parte superior en 

 elmomento de la ruptura, y el carbon roto se halla fundido y 

 cambiado en grafito. 



He iratado de soldar pedazos de carbon como se sueldan los 

 metales , pues que scria una prueba irrecusable de la fusion de 

 esta sustancia. 



En un primer esperimento con dos hilos verticales, uno de 

 un milimetroy el otro de 1 1,2 de diametro comunicando cada uno 

 con un polo, se observa que el mas delgado se dobla sobre el mas 

 grueso sin soldarse. En otro esperimento hecho con hilos de un 

 milimetro proximamente, se rompieron arabos despues de ha- 

 berse encorvado , pero el punto de ruptura se habia hecho mas 

 voluminoso, y ademashabia adquirido las propiedades del grafito. 

 No logrando, pues, soldar por el solo contacto de los hilos, 

 hice concurrir la compresion y el calor. 



Dos trozos de carbon , formando entre ambos una longitud de 

 50 milimetros y un diametro de 5, fueron somelidos a la accion 

 de 600 clementos reunidos en series de 50. Las dos caras en con- 

 tacto se hallaban cortadas de modo que ajustasen perfecfamente. 



